( 984 ) 



" Sa couleur est d'im brun noir, son éclat vitreux, sa poussière d'un brun 

 clan'. Chauffée dans un tube, elle donne ini sublimé de soufre. Au chalu- 

 meau, sur le charbon, elle s'entoure d'une auréole jaune à chaud, blanche 

 à froid, prenant une belle coideur verte lorsqu'on la chauffe après l'avoir 

 humectée avec une solution d'azotate de cobalt. 11 reste sur le charbon une 

 scorie noire attirabie à l'aimant et donnant avec le borax les colorations 

 caractéristiques du fer. En poudre fine, elle est entièrement soluble, à chaud, 

 dans l'acide chlorhydrique, avec dégagement d'hydrogène sulfuré. Ces ca- 

 ractères chimiques semblent indiquer que le minéral examiné n'est autre 

 chose qu'une blende. Toutefois l'examen de la forme cristalline s'oppose à 

 cette identification. En effet, les cristaux sont formés d'une double pyra- 

 mide hexagonale, portant quelquefois les faces du prisme hexagonal. Ces 

 faces sont fortement striées parallèlement à la base, et il est impossible de 

 mesurer avec exactitude l'angle qu'elles font entre elles; cependant la 

 moyenne de plusieurs mesures a donné pour l'angle de deux faces adjacentes 

 de la p\ramide 129° environ. Cet angle se rapproche beaucoup de celui 

 (127° 45') de l'une des pyramides de la greenockite. 



» Il existe quatre clivages assez faciles parallèles à la base et aux fiices du 

 prisme hexagonal. En outre des esquilles très-minces, examinées au micros- 

 cope polarisant, ont montré une action énergique sur la lumière polarisée 

 en rétablissant le passage des rayons éteints, dans deux directions rectangu- 

 laires. 



>. D'après tous ces faits, on pouvait supposer que l'on avait entre les 

 mains un sulfure de zinc isomorphe avec la greenockite, et constituant par 

 conséquent avec la blende un nouvel exemple de dimorphisme. 



» Cette supposition a été mise hors de doute par les résultats de l'analyse 

 suivante, qui, tout en n'étant qu'une première approximation, une petite 

 quantité de matière ayant été perdue au commencement de l'analyse, suffit 

 pourtant pour prouver que les cristaux en question ne diffèrent pas de la 

 blende par leur composition chimique. 



)i On a trouvé : 



Soufre 32,6 



Zinc 55,6 



Fer 8,0 



Plomb 2,7 



Antimoine 0,1 



Cuivre Irace 



99'' 

 Densité 3,98. Dureté 3,5 à 4- 



